标题：织物
起源
很早以前人类和有些动物、昆虫、鸟类就能用一些细小的线条状物穿插缠结，叠压连接构成较大的片块状物，使其具有一定形状和功能加以利用。最初的纺纱和有序的织造大约始于6000年前：人们开始使用梭来穿插纺成较长的纱线，织成梭织类织物；借助棒，钩，针等牵引纱线穿绕，编成针织类织物；利用碱性物质使动物皮毛产生毡缩，做成无纺织物类的毛毡。经过长期的手工作坊式生产实践、探索和改进，织造工具的功能效率持续提高，纺织原料的选择加工逐步精细，组织结构方式不断创新。而纺织业的快速发展和工业化是随着新型材料、机械制造、机电动力控制等现代工业的发展，在近一百年内才完成的。如今织造工具、纺织原料、组织结构仍继续朝着新技术、高技术的方向发展着。
织物在墙体中的应用意义
织物增强砂浆或混凝土技术是在纤维增强的基础上发展起来的，其研究还是处于起步阶段，对于织物在砂浆或混凝土的增强机理还在研究之中。
（1） 织物比短纤维更能增加砂浆的抗折强度，在3cm厚的砂浆试件中，平铺一层织物的砂浆试件的抗折强度比素砂浆试件的抗折强度提高了9.7%，比纤维增强砂浆试件提高了6.25%；单位体积砂浆内，虽然纤维的含量相同，但二维形态织物的增强效果高于一维短纤维；
（2） 织物与砂浆或混凝土之间界面层的完整性影响其传递应力的效果，界面强度小，增强效果就差，甚至会降低砂浆的强度；
（3） 织物的密度越大，即单位体积的织物含量越高，织物对砂浆或混凝土的增强效果越好，纬密为20根·（10cm）-1、经密分别为40根·（10cm）-1和50根·（10cm）-1的两种织物，后者织物的砂浆强度比前者提高了16.2%，但织物密度不宜过大，否则织物中经纬纱线构成的空隙过小，砂浆或混凝土骨料较难通过孔隙，降低了织物与砂浆或混凝土的粘结性能，最终影响织物对砂浆或混凝土的增强作用；
（4） 在一定厚度的砂浆内，平铺织物的层数越多，织物增强砂浆的效果越好，3cm厚的砂浆中，3至4层为好；
（5） 织物结构对织物增强混凝土的抗折强度和劈裂抗拉强度有一定的影响，单层、双层、四层织物增强混凝土的劈裂抗拉强度分别为2.35Mpa、2.59Mpa、2.73Mpa，抗折强度分别为3.2Mpa、3.5Mpa、3.7Mpa；单层、双层十字形立体织物增强混凝土的劈裂抗拉强度分别为2.13Mpa、2.28Mpa，抗折强度分别为3.7Mpa、4.0Mpa，表明织物的结构形态不同，织物中的空隙多，有利于提高混凝土的强度；十字形织物增大混凝土的抗折强度效果好于平面状织物；
（6） 织物在试件中放置的位置不同，对砂浆增强强度的影响也不同，可根据需要选择织物的增强方向，在主应力承载方向，放置增强织物则增强效果好。
砂浆或混凝土的强度随着织物密度的增大而增强，但密度过大，其与混凝土的粘结性能不好，所以在今后的研究中，织物与混凝土的粘结性能有待更深的研究；立体状织物对砂浆或混凝土的增强作用有待更深层次的研究，除本文的十字形织物，研制其它形状的。
概念
用天然纤维或合成纤维制成的纺织品
  梭织，经编，纬编织物的基本结构示意图
织物：由细小柔长物通过交叉，绕结或粘结构成的平软片块物。[1]
  织物
结构
纱线的结构关系交叉关系：两组纱线直线运动相遇后上下交替接触，构成正余弦曲线状稳定叠压的关系。
  交叉示意图
绕结关系：曲线运动的纱线相遇后弧圈内侧接触构成稳定穿套的关系。[2]
  绕结示意图
连接关系：互相靠近或接触的纱线依靠粘结等外部作用力构成的稳定关系。纱线非结构关系点接触关系
并列接触关系
相离关系
这三种关系结合上面三种结构关系共同构成了一定性能且稳定的织物。
分类
基本分类机织物（梭织）：由存在交叉关系的纱线构成的织物。[3]
  
针织物（经编，纬编）：由存在绕结关系的纱线构成的织物。[4]
  
第三织物：不同方向运行的纱线组，相邻纱线绕结前行，相遇后交叉，构成的一类织物
  
无纺织物（非织造布）：纱线由连接关系构成的织物。[5]
  
三向织物（多向）：有三个方向运行的纱线组。
  
立体织物： 纱线朝不同方向弯曲，可构成立体织物。
  
复合织物：如果采取缝接、穿绕的方法固定纱线组，可构成复合织物。
  原料分类纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。[6]是否染色白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
染色织物：经过漂染的单色织物，也成素色织物
印花织物：织物局部印着染料，经过固色形成各种花纹的织物
色织织物：由经过染色的纱线织造的一类。其他分类粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。
涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。
织物特性
物理性能（Physical Property）：[7]密度、纱支、克重、纱线捻度、纱线强力、织物结构、织物厚度、线圈长度、织物覆盖系数、织物皱缩或织缩率、曲斜变形、拉伸强力、撕裂强力、接缝滑移、接缝强力、粘合强力、单纱强力、纱线的单位线密度强力、防钩丝、折痕回复角测试、硬挺度测试、拒水性测试、防漏性、弹性及回复力、透气性、透水汽性能、一般成衣燃烧性、儿童晚服燃烧性、胀破强力、耐磨性测试、抗起毛起球性等
色牢度(Colorfastness)： 耐皂洗色牢度（小样）、耐摩擦色牢度、耐氯水色牢度、非氯漂色牢度、耐干洗色牢度、实际洗涤色牢度（成衣、面料）、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光照色牢度、耐海水色牢度、唾液色牢度
尺寸稳定性(Dimensional Stability)： 水洗机洗尺寸稳定性、手洗尺寸稳定性、干洗尺寸稳定性、蒸气尺寸稳定性
外观持久性(Apperance After Wesh)： 水洗机洗外观稳定性、手洗外观稳定性、干洗外观稳定性
化学成分分析(Chemical Analysis)： PH含量、甲醛含量、含铅量、偶氮染料测试、重金属含量测试、吸水性、水份含量、异味、棉的丝光效果、热压、干热、储藏升华、酸斑、碱斑、水斑、酚醛泛黄等
成分分析(Fiber Content Analysis)： 棉、麻、毛（羊、兔）、丝、涤纶、粘胶、氨纶、锦纶、含绒量等
应用领域
织物的应用领域极为广阔
衣着用织物
装饰用织物
汽车用织物
产业用织物
医用织物
航天军工用织物
综述
众多纱线构成稳定的关系后就形成了织物。
这些纱线可以按照运行方向的不同分成不同的纱线组；同方向的纱线运行规律不同也可以分成不同的纱线组。
如果只有一个方向运行的纱线组，要构成稳定的关系，相邻的纱线必须弯曲后穿套，呈空间曲线状继续前行，把这种关系称为绕结；若有两个方向运行的纱线组，要构成稳定的关系，必须在相遇后上下弯曲交替接触前行，把这种关系称为交叉。交叉是一种平面曲线绕结或半绕结。
交叉和绕结关系可以由数根纱线一同构成，亦可跨越数根纱线后构成，不同的运行规律会形成多种交叉绕结组合，形成多样的组织。
交叉和绕结是纱线能构成的两种稳定结构关系。同时纱线组内还存在接触和相离这两种不稳定结构关系，它们共同作用会在织物平面内产生均衡稳定的力，使织物保持稳定的形态和特定力学性能。
分析织物中的纱线组及其运行方向、运行规律和形成的关系，可以清晰地认识各种织物。
只有一个方向运行的纱线组，相邻纱线绕结前行，则构成针织物。圆机、横机、经编机的钩针系统可完成纱线的弯曲前行和规律变化，构成绕结关系。可有多种运行规律，形成不同组织；经编时还可以纬向穿纱。
有两个方向运行的纱线组，相遇纱线交叉前行，则构成机织物。梭织机可以完成经向纱线的上下开合，纬纱穿插，并可改变经纱运行规律，形成各种组织。